## ANALISIS  KOROSI  DARI  SS  440C  PADA MEDIA AIR TAWAR  DAN AIR LAUT

## Sulistioso G.S.I , M. Ihsan I dan Komarudin
2
IPuslitbang Iptek Bahan  (P3IB)  - BATAN Kawasan  Puspiptek,  Serpong  15314,  Tangerang
2Jurusan Fisika FMIPA  - UNAND JI.  Limau Manis,  Padang

## ABSTRAK
ANALISIS KOROSI DARI SS 440C  PADAMEDIAAIR TAWAR DAN AIR LAUT.  Telah dilakukan analisis korosi dari fasa martensite dan fasa campuran martensite - austenite. pada SS 440 C , metode pengujian korosi yang digunakan adalah tahanan polarisasi dan potensiodinamik dalam media air tawar dan air laut. Laju korosi untuk fasa martensite lebih besar dibandingkan dengan laju korosi dari fasa campuran martensite dan austenite,  hasil  ini  diperkuat  dengan  pengamatan  menggunakan  potensiodinamik.  Laju  korosi  untuk  fasa martensite dalam media air tawar dan air laut sebesar 0,0262 mpy dan 0,2028 mpy, sedangkan laju korosi  untuk fasa campuran martensite -austenite sebesar 0,0022 mpy dan  0,0796 mpy.  Hal ini menunjukkan bahwa sampel SS 440 C dengan fasa martensite lebih rentan terhadap korosi dibandingkan dengan fasa campuran martensite dan Austenite.  Sampel  dengan  fasa  martensite dalam  media air tawar (pH = 7,13)  mengalami  pasifasi pada potensial sebesar  1500 mV  sedangkan sampel campuran austenite dan martensite pasifasinya pada potensial sebesar 600 m V. Pada media air laut (pH = 7,22), sampel martensite mengalami pasifasi pada potensial 100 m V dan transpasifpada potensial sebesar 300 mY.  Sedangkan sampel campuran terpasitkan secara sempurnaakibat adanya  lapisan  pelindung  pada  potensial  sebesar  300  mV  dan  setelah  itu  arusnya  tetap  mantap  sampai 1400mV.
Kata kunci : Korosi, SS 440C, martensite, austenite

## ABSTRACT
CORROSION  ANALYSIS  OF  SS440C  IN  THE  GROUND  WATER  AND  SEA WATER ENVIRONMENTS. Corrosion Analyses of Martensitic  Phase  and Mixed phase of Martesite and Austenite of  SS440C  have  been  carried  out.  A  method  used  for  corrosion  testing  is  polarisation  resistant  and potentiodynamic which was used under the ground and sea water medium. It was found  that the corrosion  rate for sample with martensitic phase is higher than that of the mixed phase of martensit and austenit. The result was confirmed by observation using potensiodynamic method. The corrosion  rate for  martensitic phase in the ground water  and  sea water medium are 0.0262 mpy and 0.2028 mpy, respectively.  Meanwhile the corrosion rate  for  mixed  phases  of martensit-austenite  is  0.0022  and  0.0796  mpy  for  ground  water and  sea water environments, respectively.  This shows  that SS440C  the sample with  martensitic phase is more sensitive to corrosion than that with the mixed phase ofmaternsite and austenite. Sample with martensitic phase in ground water media  (pH = 7.13) pasivated  at a  potensial of 1500 mV,  while the  pasivation potensial of the mixed sample  of austenite and  martensite  is  600 m V.  In the sea water environment (pH = 7.22)  the sample with martensite pasivated at a potensial of 100 m V and transpasivated at a potensial of 300 m V.  The mixed sample pasivated  perfectly  at  300  m V  due  to  the  presence  of a  layer  protection  and  steady  current  was  observed afterward until 1400 mY.
Key words: Corrosion, SS 440C, martensite, austenite

## PENDAHULUAN
Secara umum, baja tahan karat (stainless steel) merupakan baja paduan yang memanfaatkan keefektifan unsur-unsur paduan seperti  : Karbon (C), Khrom (Cr), Molibdinum  (Mo),  Silikon  (Si),  Mangan  (Mn)  dan Nikel  (Ni),  sebagai  unsur  yang  tahan  korosi, unsur-unsur pernadu terse but bervariasi komposisinya bergantung dari  fungsi  dan penggunaan
material  tersebut . Baja SS  440 C mengandung  16,0% sampai  dengan  18,0%  unsur  Khrom  [I].  Kandungan unsur Cr ini berfungsi sebagai pembentuk lapisan pasif yang  stabil  dan  diharapkan  mempunyai  sifat  tahan terhadap korosi [1,2]
Baja SS  440 C meruPakan salah satu jenis baja tahan  karat  yang  dimanfaatkan  sebagai  steelball  di

## Analisis Korosi dari SS 440Cpada Media Air Tawar dan Air Laut (Sulistioso GS.)

## ANALISIS KOROSI DARI SS 440C PADA MEDIA AIR TAWAR DAN AIR LAUT
Sulistioso G.S.I , M. Ihsan‘ dan Komarudinz ’Puslitbang Iptek Bahan (P313) - BA TAN Kawasan Puspiptek, Serpong 15314, Tangerang ZJurusan Fisika FMIPA - UNAND J1. Limau Manis, Padang

## ABSTRAK
ANALISIS KOROSI DARI SS 440C PADA MEDIAAIR TAWAR DAN AIR LAUT. Telah dilakukan analisis korosi dari fasa martensite dan fasa campuran martensite - austenite. pada SS 440 C , metode pengujian korosi yang digunakan adalah tahanan polarisasi dan potensiodinamik dalam media air tawar dan air laut. Laju korosi untuk fasa martensite 1ebih besar dibandingkan dengan laju korosi dari fasa campuran martensite dan austenite, hasil ini diperkuat dengan pengamatan menggunakan potensiodinamik. Laju korosi untuk fasa martensite dalam media air tawar dan air laut sebesar 0,0262 mpy dan 0,2028 mpy, sedangkan laju korosi untuk fasa campuran martensite —austenite sebesar 0,0022 mpy dan 0,0796 mpy. Hal ini menunjukkan bahwa sampel SS 440 C dengan fasa marrensite 1ebih rentan terhadap korosi dibandingkan dengan fasa campuran martensite dan Austenite. Sampel dengan fasa martensite dalam media air tawar (pH = 7,13) mengalami pasifasi pada potensial sebesar 1500 mV sedangkan sampel campuran austenite dan martensite pasifasinya pada potensial sebesar 600 mV. Pada media air laut (pH = 7,22), sampel martensite mengalami pasifasi pada potensial 100 mV dan transpasifpada potensial sebesar 300 mV. Sedangkan sampel campuran terpasitkan secara sempuma akibat adanya lapisan pelindung pada potensial sebesar 300 mV dan setelah itu arusnya tetap mantap sampai 1400 mV.

## Kata kunci : Korosi, SS 440C, martensite, austenite

## ABSTRACT

## CORROSION ANALYSIS OF SS440C IN THE GROUND WATER AND SEA WATER
ENVIRONMENTS. Corrosion Analyses of Martensitic Phase and Mixed phase of Martesite and Austenite of SS440C have been carried out. A method used for conosion testing is polarisation resistant and potentiodynamic which was used under the ground and sea water medium. It was found that the corrosion rate for sample with martensitic phase is higher than that of the mixed phase of martensit and austenit. The result was conﬁrmed by observation using potensiodynamic method. The corrosion rate for martensitic phase in the ground water and sea water medium are 0.0262 mpy and 0.2028 mpy, respectively. Meanwhile the corrosion rate for mixed phases of martensit-austenite is 0.0022 and 0.0796 mpy for ground water and sea water environments, respectively. This shows that SS440C the sample with martensitic phase is more sensitive to corrosion than that with the mixed phase ofmatemsite and austenite. Sample with martensitic phase in ground water media (pH = 7.13) pasivated at a potensial of 1500 mV, while the pasivation potensial of the mixed sample of austenite and martensite is 600 mV. In the sea water environment (pH = 7.22) the sample with martensite pasivated at a potensial of 100 mV and transpasivated at a potensial of 300 mV. The mixed sample pasivated perfectly at 300 mV due to the presence of a layer protection and steady current was observed aﬁerward until 1400 mV.
Key words : Corrosion, SS 440C, manensite, austenite

## PENDAHULUAN
Secara umum, baja tahan karat (stainless steel) merupakan baja paduan yang memanfaatkan keefektifan unsur-unsur paduan seperti 2 Karbon (C), Khrom (Cr), Molibdinum (M0), Silikon (Si), Mangan (Mn) dan Nike] (Ni), sebagai unsur yang tahan korosi, unsur-unsur pemadu tersebut bervariasi komposisinya bergantung dari fungsi dan penggunaan
material tersebut . Baja SS 440 C mengandung l6,0% sampai dengan 18,0% unsur Khrom [1]. Kandungan unsur Cr ini berfungsi sebagai pembentuk lapisan pasif yang stabil dan diharapkan mempunyai sifat tahan terhadap korosi [1,2] Baja SS 440 C merupakan salah satu jenis baja tahan karat yang dimanfaatkan sebagai steelball di

## Jurnal Sains Materi Indonesia Indonesian Journal of Materials Science
Bandar  udara  untuk  alat  bantu  memindahkan barang-barang berat dari lantai Bandara ke dalam bagasi pesawat,  sehingga  material  yang  digunakan  sebagai steelball tersebut  harus  keras,  karena  selain  menahan beban  yang  besar juga  harus  licin  agar  tetap  bisa berputar, karena itu digunakan baja SS 440C.
Sebelum digunakan sebagai steelball,  SS 440C tersebut  sudah  diberi  perlakuan  panas  dengan  tujuan menghasilkan fasa martensite yang keras, namun harus diperhitungkan juga keberadaan austenite sisa (retained austenite),  karena  fasa  austenite  merupakan  fasa  yang stabil,  sedangkan  fasa martensite  tidak  stabil  dan menyimpan tegangan dalam yang besar, sehingga rentan terhadap kondisi  lingkungan terbuka. Keberadaan fasa austenitediharapkan  bisa  mengurangi  tegangan  dalam pada fasa martensite, dan dampaknya akan mengurangi kekerasan tapi juga meningkatkan ketahanan korosi pada sampel secara keseluruhan.
Makalah ini membahas hasil penelitian fenomena korosi pada baja SS 440 C yang mempunyai kandungan fasa yang berbeda yaitu SS 440C dengan fasa martensite dan  SS  440C  dengan  fasa  campuran  antara  fa sa martensite dan fasa austenite. Sifat korosi dari SS 440C menarik untuk  diteliti  karena  material  ini  merupakan bahan dasar dari steelball, yang digunakan di bandara, pada  umumnya  bandara  selalu  terletak  di  area  yang berdekatan  dengan  laut,  sehingga steelball pada  saat digunakan  selalu  bersentuhan  dengan  uap  air  laut, maupun air hujan (air tawar).
Pada  makalah  ini  pengujian  korosi  dilakukan dengan  metode polarization  resistance  (ketahanan polarisasi) untuk melihat laju korosi dari sampel dan juga dilakukan  uji  korosi  dengan  metode potensiodynamic (potensial dinamis) untuk melihat sifat aktivasi dari kedua jenis sampel  SS 440C terhadap  lingkungannya, dalam hal ini media air tawar dan air laut. Penjelasan yang lebih lengkap  dari  prinsip  kerja  kedua  metode  tersebut, dijelaskan pada bagian tata kerja. Dari  hasil penelitian ini  diharapkan dapat memberikan informasi  mengenai penyebab  cepat  terkorosinya  baja  SS  440C  ini.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam usaha mengendalikan korosi pada baja SS 440C.

## METODEPERCOBAAN
Pada percobaan ini digunakan sampel SS 440C, yang  mempunyai  fasa martensite  dan  fasa  campuran martensite-austenite, air laut, airtawar dan larutan etsa.
Peralatan yang digunakan berupa kertas gerinda (grinding paper),  alumina  suspension,  alat  uji  korosi potensiodinamik dan tahanan polarisasi.

## CaraKerja
Kedua jenis sampel SS 440C, dipotong berbentuk keping  lingkaran  dengan  diameter  1,5  cm,  dengan ketebalan  kira-kira  20 mm.  Kemudian  keping  sampel
dipoles dengan kertas amplas, sampai grit 2000. Kedua jenis sampel kemudian di cuci dengan aseton lalu diuji korosi  dengan  teknik  potesiodinamik  dan  tahanan polarisasi. Media yang digunakan air tawar dan air laut pada suhu kamar.

## Polarization  Resistance/Polarization  Linear
Teknik  ini  digunakan  untuk  mengukur  Rp (ketahanan  polarisasi).  Tahanan  polarisasi  adalah ketahanan  sampel  terhadap  oksidasi  selama  diberi potensialluar. Rp digunakan untuk mengukur kecepatan korosi.  Sebelum  mengukur kecepatan korosi  haruslah menentukan  I terlebih  dahulu  .  Rumus  berikut corr menerangkan hubungan antara Rp dan lcorr

## AE
Rp = AI (13 A + I3 c) (2,3. Icorr)
Dengan: leorr = arus korosi (rnA) Rp = tahanan polarisasi
13 A = konstanta talel anodik I3c = konstanta talel katodik
Besaran Rp dihitung secara analitik melalui hubungan antara  Arus  dan  tegangan,  yang  digambarkan  dengan grafik pada Gambar 1.

## E
~ I

## Rapat arus
Gambor 1.  Kurva polari=ation  resistance
Dari I yang  didapat  dimasukkan  ke  rumus eorr penentuan laju korosi :
Laju korosi (mpy) = 0,13 leorr(EW)/(A. d)
Dengan:
I = arus korosi (rnA) eorr EW = berat ekivalen (g)
A = luas permukaan sampel( cm 2) d
= densitas masa (g/cm 3)
Potensiodinamik
Teknik  potensiodinamik  digunakan  untuk mengetahui karakter aktif pasif dari sistem logam-larutan
Analisis Korasi dari SS 440C pada Media Air Tawar dan Air Lout (Sulistioso as.)
yang diukur. Bentuk keseluruhan dari kurva merupakan indikasi kelakuan korosi dari sampel dalam larutan yang diuji.  Dari  kurva  pada Gambar  2,  dapat  menentukan kepasifan sampel yang diuji.
> ..",-- Dural, ....... -... ~-r . --- Daerah pasiv ........................................ .1 •  Dacrah al..-iiv
log  I (~cm')
Gflmbflr 2.  Kurva  potentiodinamik

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar 3 dan Gambar 4 merupakan pola difraksi dari sampel SS 440C denganjenis fasa martensite saja dan  yang  berjenis  fasa  campuran martensite  dan austenite (retained austenite)  ,  dilakukan dengan  alat XRD, merek Shimadzu tipe 61 OXD, di laboratorium XRD, P3ffi-BATAN.
Simbul  A  adalah  fasa austenite  sisa  (retained austenite),  dan  yang  tidak diberi  simbul  adalah  fasa martensite. Dari Gambar 4 tampak bahwa fasa austenite sisa  jumlahnya  sangat  kecil  dibandingkan  fasa martensite.
,. 320 240~1
Hasil pengamatan uji korosi pada kedua sampel dengan metode tahanan polarisasi pada media air tawar dan air laut menghasilkan grafik seperti pada Gambar 5 dan Gambar 6.
Pada  Gambar  5,  tampak  kemiringan  kurvanya lebih tajam dibandingkan Gambar 6. Hal tersebut dapat diartikan  bahwa  kecepatan  korosi  sampel  SS  440C dengan fasa campuran austenite-martensite mempunyai kecepatan  korosi  yang  lebih  lambat  dibandingkan kecepatan  korosi  dari  sampel  SS  440C  dengan  fasa martensite pada media air tawar.  F akta tersebut didukung oleh  data  perhitungan,  yang  ditabulasikan  pada Tabell.
Tabel  2  merupakan  hasil  pengamatan  dengan metode tahanan polarisasi dari  kedua jenis sampel pada media air.tawar.
Analog dengan Gambar 5 dan Gambar 6 di atas, grafik pada Gambar 8, mempunyai kemiringan yang lebih landai  dibandingkan  grafik  pada Gambar  7.  Sehingga dapat dikatakan bahwa SS 440C dengan fasa campuran mempunyai  ketahanan  korosi  yang  lebih  baik dibandingkan  SS  440C  dengan  fasa martensite  saja, untuk  media  air  laut.  Secara  kuantitas  datanya ditabulasikan  pada  Tabel  2  yang  merupakan  hasil pengamatan  dengan  metode  tahanan  polarisasi  dari keduajenis sampel pada media air laut.
Dari  Tabel  1 dan  Tabel  2  dengan  teknik polarization resistance tampak bahwa laju korosi untuk sampel dengan fasa campuran lebih kecil dibandingkan dengan fasa martensite baik pada media air tawar ataupun airlaut.
,  .... >~ ... , .... : ....... L ......... _J_ ....... l.~ .... .I .... L.~ .... L., ... l. .;~ .. l .1 ........... .: .~-. ~j ~ 8O~,~" ,1\ l o l,~~~~.,.rw-,~~~t,~~',i,"'ir~ 20 30 40 50 60 70
80 90 100 110 120
Gambar 3.  Pola  difraksi  sampel  dengan  rasa martensite
Gambar 4.  Pola  difraksi  dari  sampel  dengan  fasa martensile dan austenite
- 240 1 I I I -2S0~ ! I -2S0~ i 1: I .:; I~: TAWAR pH = 7,13 101 - 270 t ./  ./ I I . / / -2S0~  ,,~' "' .... 1,.../ i . I -2'*'1-' - - - ' - - - - ' -_ _ -'-_ _ -'-_ _ -1
-.  S .  S 1. e: L. 4 !  (  UA ..... CMA2) WNE
Gllmbllr 5.  Grafik  basil  pengujian  korosi  dengan  tabanan Polarisasi  pada  sampel  fasa  martensite  dengan  media  air tawar
- 1121
I TAWAR -120 pH = 7,13
-128 ; 1: W -'1:J;6 -1'+'+ -1S2L-_ _ ' - -_ _ ' - -_ _ ' - -_ _ ' - - _ - - - I
-.  12 -.0S -.04
o .04 I  (  UA/CH ...... 2:) DONE
Gllmbllr 6.  Grafik  basil  pengujian  korosi  dengan  tahanan polarisasi  pada  sam pel  campuran  fasa  austenite- martensite  dengan  media  air  tawar
Tllbel 1.  Data  basil  pengukuran  sampel  SS  440C  pada  media  air tawar
KETERANGAN HASIL Fasa Martensit Fasa Campuran E (I = 0 )(MV) -273,37 -125,76 POL  RES.(K.OHMS CM"2} 14,8 349,34 1- CORR (UAlCM"2) 0,69 0,06 CORR RATE  (MPY) 0,262 0,0022 CORRELATION I 0,99 RANGE (MV +- E (I = 0)) 10 10 Tllbel 2.  Data  basil  pengukuran  SS  440C  pada  media  air  laut
KETERANGAN HASIL Fasa Martensit Fasa Campuran E (I = 0 )(MV) -444,92 -373,01 POL  RES.(K.OHMS CM"2) 1,1406 3,4476 I - CORR (UA/CM"2) 5,38 2,2 CORR RATE (MPY) 0,2028 0,0796 CORRELATION I 1 RANGE (MV +- E (I = 0» 10 10
Sementara  dari  Gambar  9  sampai  dengan Gambar  12,  penggunaan  teknik  potensiodinamik memberikan gambaran kualitatif (perilaku aktif-pasif) dari material  SS  440  C  dengan  fasa  yang  berbeda.  Dalam media  air  tawar,  sampel  martensite  mulai  mengalami korosi pada potensial-305,27 m V (TabeI3) dan mengalami pasifasi  pada  potensial  1500  mV  (Gambar  7)  sedang sampel dengan fasa campuran mulai mengalami korosi pada potensial-191 ,87 m V ( E COlT) (TabeI3) dan mengalami pasifasi pada potensial600 mV (Gambar 10). Sedangkan pada media air laut sampel martensite mulai mengalami korosi pada potensial-456,86 m V (TabeI4) dan mengalami pasifasi  pada  potensial  100  m V  dan  transpasif pada potensial sebesar 300 mV (Gambar 11). Mengacu pada Gambar  10 juga terlihat  adanya  daerah  pembentukan lapisan  pelindung  pada  sampel  campuran  setelah mengalami korosi pada potensial-4II,76 mV (TabeI4), yaitu pada daerah pasifasinya  pada potensial 300 m V dan  setelah itu arusnya tetap mantap  sampai  potensial sebesar 1400 m V.
Data-data  ini  menunjukkan  bahwa  sampel SS 440C denngan fasa campuran mempunyai ketahanan korosi  yang lebih  baik dibandingkan  sampel  SS  440C dengan fasa martensite saja, hal  ini disebabkan karena sampel dengan fasa martensite mempunyai struktur BCT, yang tidak stabil dan menyimpan energi dalam yang besar akibat dari tetjebaknya atom-atom karbon (C) di sumbu c. Tetjebaknya atom C tersebut tetjadi karena transformasi fasa  dari  austenite  menjadi  martensite,  adalah transformasi tanpa difusi (diffusionless transformation), dari  fasa  austenite  yang  mempunyai  struktur  FCC berubah menjadi fasa martensite yang BCT, karena ada atom C yang tetjebak di  sumbu c.
Tllbe! 3.  Data  basil  pengukuran  pada  media  air  tawar  dengan metode  potensiodinamik.
KETERANGAN HASIL F asa Martensit Fasa Campuran E (I = 0) (MV) -305,27 -191,87 1- CORR (UA/CM"2) 3,21 0,57
Tllbel 4.  Data  basil  pengukuran  dengan  metode  potensiodinamik pada  media  air  laut.
KETERANGAN HASIL Fasa Martensit Fasa Campuran E (1 = 0 )(MV) -456,86 -411,76 1- CORR (UA/CM"2) 12,99 8,44
Semakin  banyak  atom  C  yang  terjebak  di sumbu c dari struktur BCT maka fasa martensitenya akan semakin keras dan semakin besar tegangan dalam yang tersimpan dan konsekuensinya semakin rentan  terhadap serangan  dari  luar  [7],  terutama  serangan  dari  media yang  korosif.  Keberadaan  fasa  austenite  akan mengurangi  energi  dalam  terse but,  karena  sebagian atom  C  akan  terikat  di  struktur  FCC  (fasa  austenite),
;0:'1001 ! ''I  "  ' '1'"1 "'I'" ""  " ''I''"' "'''''1 I ! I Ul00~ AIR  TAWAR , I 1
i ) i
1200f pH=7.I3 /~-- ~ : _~ / I I . 1 0t ..--,./ ~I' , -- -6001  "" ... J ",,,~,,,.J ",,,.J 1 ",,,J -2 -1 0 1 2 3
'I
10 10 10 10 10 10 10
DONE
G"",,,,,, 9. Grafik  basil  pengujian korosi  dengan  potensio dinamik  pada  sampel  martensite  dengan  media  air  tawar
J 1: ;0:0001 """'1 ''''"1  '" r', 1500~ AIR  TAWAR pH = 7,22 W 500 o ,,,,Ml  ''',., '''''''',  '''''''1 j -500~_3~~~~~~~~~~~~~~~'1
10
10 l ( UA/CHA2) DONE
G"",b",  10.  Grafik  basil  pengujian  korosi  dengan potensiodinamik  pada  sampel  fasa  campuran  austenite- martensite dengan  media  air  tawar
sehingga  Fasa martensite yang terbentuk pada sampel campuran mempunyai sumbu c yang panjangnya tidak berbeda jauh dengan  sumbu  a  dan  b  sehingga  energi dalam  yang  tersimpan  tidak  besar,  dan  mengurangi sensitifitas terhadap lingkungan. Jumlah fasa austenite pada sampel  SS  440C, yang berfasa campuran  sangat kecil, hal tersebut tampak pada gambar 4, kuantitas yang sedikit  tersebut  dimaksudkan  untuk  menjaga agar  kekerasannya  tidak jauh bebeda  dibandingkan sampel  SS  440C,  yang  berfasa  martensite.,  tapi sudah  cukup  efektif untuk  memperlambat  proses korosi.

## KESIMPULAN
l. Dalam media air tawar sampel martensite mempunyai laju korosi 0,0262 mpy sedangkan sampel campuran 0,0022 mpy. Untuk media air laut, laju korosi sampel martensite sebesar 0,2028  mpy sedangkan  sampel campuran sebesar 0,0796 mpy.
2 Dalam  media  air  tawar,  sampel  martensite  mulai terkorosi pada potensial-305,27 mV dan mengalami pasifasi pada potensiall.500 m V sedangkan sampel campuran  mulai  terkorosi  pada  ·191,87  mV  dan
1$°°1  """"  """ .. , """',  """"  """" """"1  ""'" 1200~
AIR  LALIT
j "Nf pH~7.22 ~ ol > ~ 1---=:--------- i - 600 t --........- ~ I I -12001  " "  ... 1  , .. , .. ..I ,! ..... 1 ,'0, ... 1 ''O''''!  ''O'''.! I " , .. .I -1 0 1 :2 3 'I 5 6
10 10 10 10 10 10 10 10 DONE
G"",b",  11.  Grafik  basil  pengujian  korosi  dengan potensiodinamik  pad a  sam pel  fasa  martensite  dengan media  air  laut
1200 AIR  LALIT 600 pH= 7.22 -600 -1200'-:_2F ............. ~ ....... "f-'-~~~~~'"'-'-'''''''!!~~6 ~ ~ I(  UA/CM",,:2) DONE
G"",b",  12.  Grafik  basil  pengujian  korosi  dengan potensiodinamik  pada  sampel  fasa  campuran  austenile- martensite dengan  media  air  laut
mengalami pasifasi pada potensial 600 m V. Dengan media  air  laut  sampel  martensite  terkorosi  mulai -456,86 m V dan mengalami pasifasi pada potensial 100  mV  dan  transpasif pada  potensial  sebesar 300 m V.  Sampel  campuran  mulai  terkorosi  pada -411,76  mY.  Pembentukan  lapisan pelindung pada sampel campuran tetjadi  pada potensial300 m V dan setelah  itu  arusnya  tetap  mantap  sampai  potensial sebesar 1.400 m V.
3.  Dari  data  hasil  teknik polarization  resistance  dan potentiodynamic diketahui bahwa sampel  SS 440C dengan fasa campuran mempunyai ketahanan korosi yang lebih baik dibandingkan sampel SS 440C dengan fasa  martensite.

## DAFfAR ACUAN
[1].  SUMARAW  E.A,  Pengaruh  Kecepatan Agitasi Media Pendingin Air dan Oli  SAE  40 Terhadap Strukturmikro dan Kekerasan pada Baja ASSAB STAVAX  ESR,  Jurnal  lImu  dan  Rekayasa Teknologi Industri (JITRl), 4 (1) (200 1)
[2].  SURATMAN  R.,  Dasar-dasar  MetalograJi, INSTRUCT  (Indonesian  Microstructure Competition and Exhibition), ITB, Bandung (2003)
[3].  TRETHEWEY, KENNETH R., and CHAMBERLAIN,  J., Korosi  untuk Mahasiswa Sain  dan  Rekayasa, Edisi  1.  Alih  bahasa  Alex Trikantjono  Widodo,  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta (1991 )
[4].  ASM  International,  Steels  Heat  Treatment  and Processing  Principles,  ASM  International Handbook Comite, USA (1990)
[5].  IHSAN  M., WURYANTO dan SUPARDI, Korosi, Prosiding  Seminar  Nasional  Elektrokimia, P3ffi-BATAN, Serpong (2000)
[6]. HERBERT  H.U., The Corrosion Handbook, John Willey Sons, Inc., New York (1984)
[7]. V.  RAGHAVAN,  Prentice-Hall  of India,  Private
Limited, New Delhi (1987)